Galão 3,6 l - Componente A (resina) - 3,5 Kg
Lata ¼ - Componente B (endurecedor) - 0,7 Kg
Alongamento da ruptura, sem tela de reforço
Resiste a 70°C e picos de até 90ºC
Absorção de água em 7 dias
ABNT NBR 15.487:2007 – Membrana de poliuretano para impermeabilização;
ABNT NBR 9574:2010 – Impermeabilização – Seleção e projeto;
ABNT NBR 9574:2009 – Execução de impermeabilização.
Para tanques e reservatórios destinados a contenção de efluente industriais e outras utilizações, consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).
As falhas de concretagem, furos dos espaçadores, etc., deverão ser escareadas e tratadas com aplicação de ponte de aderência Viapoxi Adesivo Tix e com a argamassa de reparo.
No caso de reservatórios e tanques sugerimos a existência de mísula estrutural na junção de piso e paredes.
Caso a superfície apresente pulverulento ou lisa (excesso de pó) recomenda-se a aplicação de uma camada de imprimação com Vitpoli Eco Primer (consultar a ficha técnica do produto).
Observação: Misture inicialmente o componente A (resina), com agitador elétrico (furadeira) de baixa rotação. Faça a homogeneização do componente B (endurecedor), da mesma forma anterior e adicione ao componente A (resina). Prossiga a mistura dos componentes por um período de 3 até 5 minutos. Garanta que todo conteúdo dos componentes nas proporções apresentadas foram incorporados à mistura.
Rolo de pintura especial para epóxi, rolo de lã de carneiro de pelo curto (1 cm) ou airless.
Após a preparação adequada da superfície aplicar a primeira demão do Vitpoli Eco aguardando o período de aproximadamente 3 horas (temperatura de 25 °C).
Com a película ainda apresentando pegajosidade, colar a tela estruturante Mantex nos rodapés, nas junções das paredes, juntas frias de concretagem e sobre áreas que sofreram reparos, observando que fique bem aderida e sem apresentar dobras ou rugas.
Espalhe areia peneirada e seca antes da secagem da última demão do Vitpoli Eco, para melhor ancoragem da argamassa de proteção mecânica ou revestimento final.
Utilizar para assentamento direto do revestimento argamassa colante AC III.
Aguardar a cura do produto por no mínimo 7 dias para realização do estanqueidade de no mínimo 72 horas.
O Vitpoli Eco também pode ser aplicado através de equipamento tipo Airless, devendo ser efetuado teste prévio para regulagem do equipamento, bem como observar o tempo de utilização da mistura (A+B).
Os dois componentes (A e B) são fornecidos na proporção correta; portanto o uso de outras proporções, bem como má homogeneização resultará em um produto final de qualidade comprometida.
Um artifício para se trabalhar em temperaturas ambientes acima de 25°C é de refrigerar as embalagens em um recipiente com água gelada por 30 minutos ou refrigeração por algumas horas antes da mistura. Manter a mistura durante a aplicação em refrigeração.
O Vitpoli Eco ao ficar exposto a ação dos raios ultravioleta (UV) pode sofrer alteração de tonalidade, sem alteração das características químicas e físicas.
No caso de assentamento do revestimento final de cerâmica sobre o impermeabilizante Vitpoli Eco, utilizar argamassa colante AC III, seguindo as recomendações da ABNT NBR 13753:1996 – Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante.
Não aplicar em tempo chuvoso e substrato úmido ou molhado. A umidade do concreto deve ser menor que 4%;
Não recomendamos aplicação em áreas enterradas ou em contato com o solo.
Sem uso do Vitpoli Eco Primer
2,0 kg/m²*
Com o uso do Vitpoli Eco Primer
1,7 kg/m²*
0,30 kg/m²*
Galão 3,5 kg + Frasco 0,7 kg– Conjunto de 4,2kg
Conjunto de 4,2 kg
Doze 12 meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 35ºC.
Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do Vitpoli Eco Primer, Viapoxi Adesivo Tix e Mantex ou dos produtos citados e o site da www.viapol.com.br